361 
wobei ein ausgezeichnetes Kupfer erhalten wurde. Kali- 
probe 52. 
Man ersieht aus diesen Versuchen, dass eine Fällungsflüssig- 
keit ziemlich viel Zinkvitriol enthalten kann, ohne dass es für die 
Qualität des Kupfers nachtheilig ist, wenn die gehörige Menge 
freier Schwefelsäure vorhanden, dass dieses übrigens seine Gränze 
hat, und dass das spec. Gewicht oder der Areometerstand darüber 
Aufschluss gibt, vorausgesetzt, die zu prüfende Flüssigkeit sei 
mit Kupfervitriol (bei gewöhnlicher Temperatur) gesättig. Man 
kann als Gränze zur Erzeugung von hinlänglich geschmeidigem 
Kupfer für einen solchen Vitriol 29° B. annehmen. Um Platten, 
deren erste Lage in der Dicke eines starken Kartenhlattes aus 
gutem Kupfer besteht, zu verstärken und dicker zu machen, kann 
auch ein Vitriol von 30 und mehr Graden gebraucht werden. 
Will man nun einen gebrauchten Kupfervitriol von irgend einem 
Gehalt an Zinkvitriol und Wasser untersuchen und corrigiren, so 
nimmt man davon eine Menge von etwa 25 Cub.-Zoll und sättigt 
die Flüssigkeit durch Einhängen eines Sackes mit Kupfervitriol- 
Krystallen, den man, manchmal umschüttelnd, etwa 24 Stunden 
damit in Berührung lassen kann. 
Kommt der Vitriol dadurch nicht über 280°— 281° und mit der 
Correction der Schwefelsäure nicht über ungefähr 29°, so corrigirt 
man durch Sättigen und Zusatz der nöthigen Menge Schwefelsäure 
nach der in I. gegebenen Anleitung die ganze verwendbare Menge. 
Wenn aber auf diese Weise ein Vitriol über 290 oder 30% kommt, 
dann kann er für ganz gutes Kupfer nur dadurch corrigirt werden, 
dass man ihn mit gewöhnlicher reiner Kupfervitriol-Auflösung bis zu 
etwa 25° oder 26% mischt und dann die Schwefelsäure corrigirt. 
Abhandlungen der II. Cl d. Ak. d. W. VI. Bd. Il. Abth. 46 
